— 961 — 



La curva di deposizione primaria del bromuro di piombo discende dal 

 punto di solidificazione di quest'ultimo ad un punto eutettico a 13 mol. °/e ca. 

 di PbO e a 349°. Indi la curva di cristallizzazione primaria sale sino a 35 

 mol. % a 475°, ove si nota un evidentissimo gomito, per risalire poi sino 

 ad un massimo a 712° e a 66,81 mol. % ca. di PbO e ridiscendere poi 

 ad un punto eutettico a 700° e a 75 mol. % di ossido di piombo. Le mi- 

 scele dall'ossido di piombo puro a 80 mol. % mostrano all' inizio di cristal- 

 lizzazione un nuovo punto di arresto a 740° che pare abbia la sua massima 

 durata nella miscela a 80 mol. Poscia la curva di deposizione primaria discende 

 rapidamente al punto eutettico a 700° ; questo arresto eutettico appare ancora 

 alla miscela di 79,98 ; 83,91 ; 87,02 di ossido di piombo. 



Dairesame del diagramma completo risulta senza dubbio l'esistenza di 

 due composti : uno decomponibile alla fusione ed uno che può fondere inal- 

 terato, che ha il massimo che gli spetta a 66,4 mol. °/ 0 di ossido di 

 piombo. Infatti tutte le miscele comprese da 35 a 66.4 mol. hanno nelle 

 loro curve di raffreddamento oltre all'inizio di cristallizzazione un arresto 

 alla temperatura costante di 475°. Alla miscela di 50 mol. % l'arresto eutet- 

 tico a 349° scompare, e l'arresto a 475° ha la sua massima durata: ad essa 

 certamente corrisponde un composto della composizione di una molecola di 

 ossido per una di bromuro PbBr 2 .PbO. 



La miscela a 66,81 cristallizza a temperatura praticamente costante. 

 La sua composizione si scosta da quella di un composto di due molecole 

 di ossido ed una di bromuro (ciò è dovuto al fatto che dopo fusione non 

 si giunge mai esattamente alla composizione desiderata in causa della subli- 

 mazione del bromuro anche per aggiunte preventive di questo), tuttavia si 

 può considerare assai prossima e praticamente corrispondente ad un composto 

 PbBr 4 . 2 PbO. 



Le miscele più ricche in ossido solidificano frequentemente con forti 

 sopraraffreddamenti, dimodoché il diagramma non risulta con sicurezza come 

 per la parte precedente. Le durate di arresto a 741° non sono molto rego- 

 lari : si ha inoltre l'anomalia del presentarsi della cristallizzazione eutettica 

 alla concentrazione del supposto composto ed oltre, tuttavia dai fenomeni 

 osservati pare potersi concludere che esso fonda con decomposizione, ed abbia 

 la composizione PbBr g .4PbO. 



Di alcune miscele vennero eseguite alcune micrografìe a luce riflessa. 



1 masselli si prestano nomale ad essere levigati sia per la loro porosità, sia 

 per la loro fragilità; tuttavia alcune micrografie risultarono ben caratteri- 

 stiche. Il miglior mezzo d'attacco fu trovato essere l'acqua bollente. L'in- 

 grandimento fu costantemente di 75 diametri. Nella tavola finale nella fig. 1 

 si vede chiaramente il deposito primario di Pb Br 2 in massa eutettica, nella 

 fig. 2 il deposito primario di PbBr 2 .PbO, nella fig. 3 quello di PbBr 2 . 



2 PbO e nella fig. 4 il deposito primario di PbBr 4 .4PbO. 



